[4] 



Sitzung am 20. Norcmber. A. Gesell. 



149 



wallen des Metallbades bewirkt wird, am leichtesten wahrnehmbar ist, und 

 man durch Nachgeben von Roheisen den nöthigen Kohlungsgrad sicherer erzielt. 

 Die Auswechslung der Ferne erfolgt nach — 8, die Erneuerung der Aus- 

 fütterung der Betorte nach 80 — {00 Chargen; Ergebnisse, welche seit Beginn 

 bis jetzt ziemlich die gleichen geblieben sind. Bei jeder Charge wird ein Probe- 

 guss genommen, der in quadratische Stäbe von I Zoll Querschnitt ausgewalzt, 

 zur Bestimmung der Sorte nach der bekannten Numerirung dient. 



Nro. 



C Gehalt ! Tragfähigkeit zu □ ■ 



Dehnung in 7» 

 der Länge 



VII. 

 VII. 

 VII. 

 VI. 

 VI. 

 VI. 

 V. 

 V. 

 V. 

 IV. 

 IV. 

 IV. 



III. 

 III. 

 III. 



II. 



II. 



II. 



I. 



I. 



I. 



weich . 

 gerade 

 hart . . 

 weich . 

 gerade , 

 hart . . 

 weich '. 

 gerade 

 hart. , 

 weich . 

 gerade, 

 hart . . 

 weich . 

 gerade 

 hart. . 

 weich 

 gerade 

 hart . 

 weich 

 gerade 

 hart . 



0-05 

 012 

 016 

 0-22 

 0-28 

 0-36 

 0-42 

 O'SO 

 0-58 

 0-67 

 0-75 

 0-83 

 0-92 

 100 

 108 

 117 

 125 

 1-33 

 142 

 IKO 

 158 



500 Centner 



600—650 Centner 



700—800 



800 900 



1000 Centner 



30—35 

 25-30 

 15—20 

 10—15 

 5—10 



Bei Kesselblechen, welche einen bestimmten Festigkeitsgrad erfordern, 

 wird ausserdem die Reissprobe vorgenommen; die Stahlqualitätsprobe erfolgt 

 nach der bekannten leichten und schweren Tunner'schen Probe. 



Meinen Collegen Kazetl und Kaluzay, welche während und seit dem 

 Aufbaue der neuen Anlage dabei beschäftigt sind und auch gegenwärtig den 

 Process abwechselnd leiten, verdanke ich nachstehende Tabelle, aus welcher 

 die Entwicklungsstadien der Vervollkommnung seit Einführung des ßessemerns 

 bis auf die letzte Zeit genau ersichtlich sind. 



Bei Beginn in der Versuchswoche zeigt sich auf nachfolgender Tabelle 

 unter der Rubrik Ausfälle in <'/o das Ausbringen an Gussblöcken mit ßS'/o, die 

 Abfälle mit 40o/o, der Auswurf mit 17o/o und der Calo mit 15o/o; ein Resultat, 

 das bei einem ersten Versuche nicht befremden kann. 



Mit Juli 1865 gingen die Versuche bereits in Betrieb über, und zeigt sich 

 von da an ein rasches Steigen in der Vervollkommnung ; so ist die Zahl der 

 Gussblöcke im September, und zwar noch beim schwedischen Ofen 8O0/0, der 

 Auswurf bereits auf 2 0/0 gesunken, während der Calo gleich geblieben ist ; den- 

 selben Mojiat im englischen Ofen das Ausbringen an Gussblöcken 83o/o, der 

 Auswurf schon 0-9o/o, und endlich in der letzten Periode, September 1866, wo 

 bereits mit der neuen Retorte gearbeitet, das Gussblöcke-Ausbringen 87-5o/o, 

 der Auswurf = 0, Abfälle l'^o/e und der Calo = ll"/o; Resultate, die den 

 Vergleich mit englischen und schM'edischen Hütten mit Ehren bestehen können 



